analysou magnesitu, že týž začíná se as při 570° C rozkládati a že maximum 
dissociace leží as při 600° C. 
Z uvedeného zjevno, že udání různých badatelů „O thermicke disso- 
ciaci“ uhličitanu hořečnatého jsou velmi odlišná. Nesouhlas tento přiměl 
mne k bližšímu studiu thermických dissociačních poměrů u uhličitanu 
hořečnatého, o němž tuto stručně referuji: 
A. Část experimentálná. 
Za pokusný materiál volil jsem přirozený velmi čistý magnesit amorfní 
fáze z Baumgartenu v Pruském Slezsku. Přirozený magnesit volil jsem 
proto, aby bylo možno výsledky pokusů applikovati pro technickou praksi, 
v níž skoro veškerý kysličník horečnatý k výrobě Sorelova cementu užívaný 
se pálením přirozených uhličitanů hořečnatých dostává. 
Pro své pokusy získal jsem materiál vzácné čistoty, jak patrno 
z níže uvedené analysy. Týž rozetřel jsem v achátové misce na velmi 
jemný prášek, který jsem prosil sítkem o 5000 otvorech na m 2 a vysušil 
pak při 110° C do konstantní váhy. Prášek magnesitový uchovával jsem 
v lahvičce se zabroušenou skleněnou zátkou v exikátoru nad kyselinou 
sírovou. 
Chemickým rozborem zjištěno následovně složení vysušeného magne¬ 
sitového prášku: 
Kysličník křemičitý a Si0 2 . 0-20% 
v kys. solné nerozpustný podíl ne Op 
Kysličník železitý a hlinitý 
Kysličník manganatý 
Kysličník vápenatý 
Kysličník hořečnatý 
Kysličník uhličitý 
Kysličník sírový 
Magnesit tedy obsahoval: 
Uhličitanu vápenatého 
Uhličitanu hořečnatého 
Thermickou dissociaci magnesitu sledoval jsem při stálém tlaku 
1 atm a to methodou vážkovou a methodou plynoměrnou. *) 
r 2 o 3 . • • • 
MnO .... 
CaO .... 
. . . . 0-28% 
MgO .... 
.... 47-40% 
co, ... . 
.... 51-94% 
so 3 .... 
CaC0 3 . . . 
.... 0-50% 
MgC0 3 . . . 
.... 99-12% 
1. Methoda vážková. 
Princip: Ca . 0*18 g práškovitého magnesitu žíháno vždy při určité 
teplotě, stejnou dobu v prostředí suchého kysličníku uhličitého v malém 
tenkostěnném platinovém tyglíčku a stanoveny pak jeho ztráty zihamm. 
*) Barom. tlak v průběhu pokusů byl 756—760 mm. 
XXIX. 
